789 



besonders hervorgehoben, ist immer dieselbe Bromlauge verwendet 

 worden, hergestellt durch Auflösen von 4 gr Kalihydrat (KHO) 

 in 25 Cubcm. Bromwasser (Wasser bei Zimmertemperatur mit 

 Br gesättigt). Die frisch bereitete Lauge 1 ) lässt man in einem 

 reichlichen Ueberschuss einwirken, und sorgt durch häufiges Um- 

 schwenken, dass das zu behandelnde Mineral immer mit starker 

 Lösung in Berührung ist. 



Die Wirkung der Br-Lauge kann nun folgende sein: manche 

 Minerale (z. B. Arsen. Zinkblende, Grauspiessglanz) lösen sich in 

 derselben auf. andere (Pyrit, Rothnickelkies) werden sehr lang- 

 sam angegriffen und sind durch diese langsame Veränderung 

 neben anderen kenntlich, die meisten Lamprite werden mehr oder 

 weniger rasch zu Oxyden oder Superoxyden oxydirt, welche sich 

 auf der Oberfläche der Minerale niederschlagen und meit gut 

 haften. 



Sollen die gebildeten Oxyde noch weiteren chemischen Reac- 

 tionen auf dem Schliff selbst unterworfen werden, so darf man 

 den Schliff auch nicht die kürzeste Zeit trocken werden lassen, 

 weil die chemischen Umsetzungen dann sehr viel langsamer 

 erfolgen. 2 ) 



Die andere Lösung, in dieser Arbeit als „Silberlösung" be- 

 zeichnet, wird durch Versetzen von 100 Cc kalt gesättigter 

 schwefelsaurer Silberlösung mit 5 gr Schwefelsäure (H2 SO4) er- 

 halten. Die hier untersuchten Minerale lassen sich in ihrem 

 Verhalten gegen die Silberlösung in 3 Gruppen theilen 



Gruppe 1: Minerale, die sich glatt zu Schwefelsilber um- 

 setzen; es sind die wenigsten, die das thun (ZnS, AS2S3, CdS). 



Gruppe 2: Minerale, die unter allen Umständen metalli- 

 sches Silber abscheiden, in der Kälte nach 1 — 10 Minuten, beim 

 schwachen Erwärmen rascher (CU2 S, Buntkupfererz, Löllingit). 



namentlich in einer Laboratoriumsluft, rasch anlaufen. Oft ist es gut, 

 die Scliliffoberfläche auf mattem Glas zu poliren, ehe man die Lösung 

 einwirken lässt, weil dadurch bisweilen die Unterschiede in der An- 

 greifbarkeit der Minerale vergrössert werden können; doch kann auch 

 das Gegentheil eintreten. 



') Ein halbstündiges Stehenlassen verändert die Lauge schon 

 merklich; man nimmt etwa 6 Cc zu jedem Versuch, erneuert nach 

 6 Min. und schützt die Lauge gegen COi - Absorption aus der Luft 

 durch Bedecken. 



*) Bei der mikroskopischen Untersuchung hält man am zweck- 

 mässigsten den Schliff von einer Wasserschicht bedeckt. Zur Her- 

 stellung von Dauerpräparaten empfiehlt es sich, die völlig trocknen, 

 oxydbedeckten Schliffe mit sogen. Photographenlack zu übergiessen; 

 allerdings werden hierbei die tief schwarzen Superoxyde des Kobalt 

 und Nickel zu blass gefärbten Oxyden reducirt, wodurch die Zeich- 

 nung weniger deutlich wird. 



